Martens: Zustandsänclerungen der Metalle. 



211 



Wenn man ein kaltbearbeitetes Metall hinreichend innerhalb einer 

 bestimmten unteren und oberen Grenze erhitzt (ausglüht), so nimmt 

 es einen neuen Zustand an, der zumeist nahezu der gleiche sein wird, 

 gleichgültig, ob nun die voraufgeliende Kaltbearbeitung schwach oder 

 stark gewesen ist. Man kann also durch das Glühen innerhalb be- 

 stimmter Grenzen gewissermaßen 

 einen Normalzustand herbeiführen, 

 der dem Metall eigentümlich ist. 

 Dieser Zustand ist durch die Linie 4 

 im Schaubild Fig. 2 angedeutet. Er 

 sollte stets den Ausgangspunkt für 

 die technische Beurteilung des Me- 

 talls als Baustoff bilden. 



Der Technologe muß aber noch 

 einen andern Maßstab zur Beur- 

 teilung an das Metall anlegen, als 

 ihn der Baumeister benutzt. Der Technologe soll das Metall von der 

 einen Form in die endgültige überführen, ohne seinen Zusammenhalt 

 zu zerstören (prägen, pressen, drücken, walzen, ziehen); er hat zur 

 bequemen Darstellbarkeit der Eigenschaften Zusammenfassungen der 

 bisher behandelten Einzelwerte gebildet. 



Er hat beispielsweise den Begriff der »Formänderungsarbeit« 

 eingeführt, indem er aus dem Schaubilde den Flächenvergleich, den 



»Völligkeitsgrad« ^, d.i. das Ver- 

 liältnis des umschriebenen Recht- 

 eckes 0123 Fig. 3 zu dem Inhalt 

 der von der Schaulinie eingeschlosse- 

 nen Fläche benutzt. Diese Fläche 

 stellt die Summe ^cE, also aus 

 Kraft mal Weg, die Arbeit dar, die 

 die Raumeinheit des Stoffes der 

 Formänderung entgegensetzt. Nach- 

 dem die Erfahrung gelehrt hat, daß 

 ^ für jeden Stoffzustand eine Kon- 

 stante ist, so kann die Formänderungsarbeit auch durch <TbEz^ aus- 

 gedrückt werden; es ist also (7bEzP=:.'^(tE -, oder mit dem 



■^^ ccm 



spezifischen Gewicht s umgerechnet = '^<jE ^ . 



Einen merklichen Einfluß auf die Gestalt des Schaubildes hat 

 erfahrungsgemäß die Geschwindigkeit v, mit der beim Festigkeits- 



